Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8

## ARTIKEL RISET
URL artikel: http://e-jurnal.fkg.umi.ac.id/index.php/Sinnunmaxillofacial Pengaruh Penyemprotan Larutan Ekstrak Daun Salam 12,5% Pada Cetakan Alginat Terhadap Stabilitas Dimensi
Chusnul Chotimah 1 , Masriadi 2 , K Muhammad Jayadi Abdi 3 , Ilmianti 4 , Moh Dharma Utama 5 , Eva Novawaty 6 , Gita Safitri 7 1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia jayadi.abdi29@gmail.com( K ) Chusnulchotimah70@gmail.com 1 , arimasriadi@gmail.com 2 , jayadi.abdi29@gmail.com 3 , hilmianti@gmail.com 4 , mohdharmautama@gmail.com 5 , evanovawaty@gmail.com 4 , g.safitri30@yahoo.com 5
(082110811001)

## ABSTRAK
Pendahuluan : Bahan cetak alginat merupakan salah satu bahan cetak yang banyak digunakan di kedokteran gigi. Alginat mempunyai sifat imbibisi dan sifat sineresis yang dapat menyebabkan perubahan dimensi hasil cetakan. Faktor lain yang harus diperhatikan saat menggunakan bahan cetak adalah kontrol dari penularan infeksi silang yang berasal dari bahan cetak. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyemprotan ekstrak daun salam 12,5% pada cetakan alginat terhadap stabiltas dimensi. Bahan dan Metode : Mengunakan metode true experimental dengan bentuk penelitian posttest control group design pada 24 sampel hasil  cetakan  alginat.pengelompokkan  sampel  terdiri  dari  3  kelompok  yaitu  1  kelompok  tanpa  perlakuan  atau kontrol  dan  2  kelompok  perlakuan  dengan  teknik  desinfeksi  penyemprotan  menggunakan  ekstrak  daun  salam 12,5%    dan  aquades  selama  10  menit. Pada  masing-masing  kelompok  perlakuan  terjadi  perubahan  stabilitas dimensional yang dilihat melalui pengukuran diameter dengan menggunakan jangka sorong digital. Hasil : Hasil yang diperoleh dengan menggunakan uji kruskall walls yaitu penggunaan bahan larutan ekstrak daun salam 12,5% tidak terdapat perbedaan nilai rerata pengukuran stabilitas dimensi karena memiliki pv : 0,123 >0,05. Kesimpulan : tidak ada pengaruh signifikan penyemprotan larutan ekstrak daun salam 12,5% pada cetakan alginat terhadap stabilitas dimensi alginat.
Kata kunci : Alginat; larutan ekstrak daun salam; stabilitas dimensional

## PUBLISHED BY:
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia Address:
Jl. Padjonga Dg. Ngalle. 27 Pab’batong (Kampus I UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : sinnunmaxillofacial.fkgumi@gmail.com
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8 E-ISSN 2714-5646

## ABSTRACT
Introduction : Alginate impression material is one of the materials mostly used in dentistry. Alginate has imbibition and  syneresis  properties  that  can  cause  dimensional  changes  on  the  impression  material.  Another  factor  to consider in using the impression material is a control of cross infection transmission derived from the material. Objective: To determine if spraying the bay leaf extract of 12.5% on the alginate impression material has the effect towards dimensional stability. Materials and Methods: Using true experimental with posttest control group design research on the 24 samples of alginate impression material. The sample classification consisted of 3 groups, one group was a non-control group and two groups were control groups with disinfectant spraying technique using bay leaf extract of 12.5% and aquadest for 10 minutes. On each control group, the dimensional stability occurred measured by diameter measurement using digital caliper. Results: The results of the Kruskal-Wallis test showed that the use of bay leaf extract of 12.5% had no mean difference on the measurement of dimensional stability as a result of pv: 0.123>0.05. Conclusion: There is no significant effect of spraying bay leaf extract of 12.5% on the alginate impression material towards alginate dimensional stability.
Keywords: Alginate;  bay leaf extract solution; dimensional stability

## PENDAHULUAN
Dengan perkembangan zaman permasalahan kesehatan gigi dan mulut sudah semakin banyak. Timbulnya  penyakit  gigi  dan  mulut  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu  pendidikan,  status  sosial, ekonomi, pola makan, serta budaya dari masyarakat.Pada lingkungan kerja dokter gigi, terdapat banyak bakteri patogen yang dapat menimbulkan kontaminasi silang terhadap pasien, dokter gigi dan laboran. Tindakan pencegahan terjadinya hepatitis B, AIDS, dan juga herpes simplex dapat dimulai di praktik dokter gigi. Penyebaran infeksi dapat terjadi melalui saliva, plak, dan darah ketika proses pencetakan rahang [1],[2] Prosedur pencetakan merupakan  tahap yang sangat menentukakan dalam pembuatan gigi tiruan lepasan maupun cekat. Bahan cetak harus dapat menghasilkan suatu replika dari jaringan keras maupun  lunak  di  dalam  rongga  mulut  agar  dapat  diperoleh  model stone yang  adekuat  untuk menghasilkan gigi tiruan yang dapat diterima dalam  mulut baik dari segi biologis,mekanik,fungsi dan estetik . [3]
Faktor lain yang harus diperhatikan saat menggunakan bahan cetak adalah kontrol dari penularan infeksi  silang  yang  berasal  dari  bahan  cetak.  Menurut  penelitian  Pang  KS  dkk  (2006),  bahan  cetak menjadi  salah  satu  agen  penularan  infeksi  pada  dokter  gigi.  Mikroorganisme  patogen  dapat  dengan mudah  menyebar  melalui  bahan  cetak,  maka  penting  untuk  melakukan  tindakan  desinfeksi  dengan larutan desinfektan. Alginat dapat didesinfeksi dengan menggunakan teknik perendaman atau teknik penyemprotan  dengan  waktu  standar  10  menit.  Permasalahan  yang  dapat  timbul  setelah  tindakan desinfeksi adalah perubahan keakuratan dimensional dari bahan cetak. [4],[5],[6] Teknik desinfeksi yang  digunakan  dalam  melakukan  tindakan  pencegahan  infeksi  silang  pada  cetakan  alginat  adalah melalui tindakan perendaman dan penyemprotan. Penelitian terdahulu mengenai teknik penyemprotan menunjukkan aktivitas antimikroba yang sama dengan teknik perendaman. Sebagai pertimbangan untuk penggunaan, desinfektan sebaiknya tidak mahal dan harus secara efektif membunuh mikroorganisme rongga mulut yang terbawa pada cetakan tanpa merusak dan mengurangi ke akuratanya. [7 ]
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8 E-ISSN 2714-5646
Pada penelitian terdahulu juga memberikan hasil bahwa penggunaan desinfeksi metode perendaman  oleh natrium  hipoklorit 5,25%  dan deconex serta glutaraldehyde 2%  tidak  disarankan karena  menyebabkan  perubahan  dimensi  pada  bahan  cetak  alginat.  Penelitian  mengenai  teknik penyemprotan pada bahan desinfektan,menunjukkan aktivitas antimakroba yang sama dengan teknik perendaman,meskipun  tidak  terlalu  mempengaruhi  stabilitas  dimensi  dari  alginat.Bahan  alami  juga dapat digunakan sebagai bahan desinfektan karena banyak manfaat, relatif lebih murah, muda.h di dapat, dan mudah diolah, salah satu nya adalah daun salam. Daun salam mempunyai sifat antibakteri karena kandungannya yaitu tanin, flavonoid dan minyak atsiri. [2],[8] Berdasarkan hasil penelitian oleh zeni 2014 yang telah di lakukan terdapat perubahan stabilitas dimensi menunjukkan bahwa metode perendaman dengan  rebusan  daun  salam  memiliki  pengaruh  bermakna  terhadap  terhadap  perubahan  stabilitas dimensi hasil cetakan alginat. Saran dari penelitan ini dengan metode penyiraman dan perlu di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai bahan cetak serta metode desinfeksi yang lain yang lebih efektif untuk meminimalkan  terjadinya  perubahan  dimensi  hasil  cetakan. [9] Hasil  penelitian  dari  Fahrizal  2015 menunjukkan ekstrak daun salam berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis yaitu pada konsentrasi 12,5% sebesar 10,4 mm, konsentrasi 25% sebesar 11,13 mm, konsentrasi 50% sebesar 11,9 mm, dan konsentrasi 100% sebesar 12,87 mm. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak daun  salam  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  Enterococcus  faecalis  mulai  dari  konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. [10]

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan desain penelitian True ( Experimental design )  dengan rancangan post test only with control group design . Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui pengaruh yang timbul sebagai akibat adanya perlakuan tertentu pada subjek penelitian..

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Fitokimia  Fakultas  Farmasi  Universitas  Muslim Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyomprotan larutan ekstrak daun salam 12,5% pada cetakan alginat terhadap stabilitas dimensi. Sampel pada penelitian ini adalah model gips yang telah dicor dari cetakan alginat yang sebelumnya diberikan perlakuan. Jumlah pada penelitian ini yaitu 24 sampel. Sampel dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang disomprot dengan larutan ekstrak daun salam 12,5%, disomprot dengan aquades dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Setiap  cetakan  alginat  yang  telah  diberikan  perlakuan  diberikan  interval  waktu  selama  10  menit, sebelum dicor dengan gips. Cetakan alginat yang telah dicor, diukur stabilitas dimensinya. Stabilitas dimensi yang diukur merupakan dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
Tabel 1.   Perbedaan nilai rata-rata pengukuran stabilitas dimensi, anatara penyomprotan dengan larutan ekstrakdaun salam 12,5%, aquades dan tanpa penyomprotan
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8 E-ISSN 2714-5646
Perlakuan N Rata- rata P- Value Stabilitas Dimensi Larutan ekstrak daun salam 12,5% 8  42,175 0,123 Aquades 8  41,929
Tanpa
Penyomproan 8  41,775
Hasil  analisis  univariate  untuk  setiap  kelompok  perlakuan  diperoleh  hasil  rata-rata penyomprotan dengan larutan ekstrak daun salam 12,5% sebesar 42,175, sedangkan nilai rata-rata pada penyomprotan dengan aquades 41,929, dan nilai rata-rata pada kelompok tanpa penomprotan sebesar 41,775, ditunjukkan
Tabel 2 Hasil uji beda lanjut nilai rata-rata pengukuran stabilitas dimensi antara penyomprotan dengan larutan ekstrak daun salam 12,5%, aquades dan daun salam 12,5%
bahwa  nilai  rata-rata  tertinggi  diperoleh  oleh  perlakuan  duan  salam.  Data  yang  digunakan  tidak berdistribusi normal sehingga digunakan pengujian menggunakan uji kruskall-wallis. Hasil uji kruskall- walls menunjukkan nilai p-value sebesar 0.123 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perlakukan yang diberikan tidak signifikan berpengaruh terhadap stabilitas dimensi. Sehingga untuk melihat urutan pengaruh dari terbesar ke terkecil dilakukan pengujian lanjutan menggunakan uji Mann-Whitney sebagai berikut
Menunjukkan  hasil  uji  beda  lanjut  rata-rata  pengukuran  dimensi  horizontal  anatara penyomprotan kontrol memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan selisih rata-rata antara larutan ekstrak daun salam 12,5% dan aquades sebesar 0,246 selisih positif menunjukkan bahwa nilai rata-rata larutan ekstrak daun salam 12,5% lebih besar daripada aquades, diperoleh p-value sebesar 0,672 yang lebih besar daripada 0,05 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara larutan ekstrak
Perlakuan
(i) Perbandingan
(j) Selisih rata- rata (i- j) p-value Daun salam 6,5% Aquades 0,246 0,672 Tanpa penyomprotan 0,400 0,666 Aquades Tanpa penyomprotan 0,154 0,447
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8
daun salam 12,5% dan aquades. Perbandingan antara larutan ekstrak daun salam 12,5%  dengan tanpa penyomprotan diperoleh selisih sebesar 0,400, selisih positif menunjukkan bahwa nilai rata-rata daun salam  lebih  besar  daripada  tanpa  penyomprotan,  diperoleh p-value sebesar  0,666  yang  lebih  besar daripada  0,05  ini  menunjukkan  bahwa  ttidak  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  daun  salam  dan kontrol.  Perbandingan  antara  aquades  dengan  tanpa  penyomprotan  diperoleh  selisih  sebesar  0,154, selisih  positif  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  aquades  lebih  besar  daripada  tanpa  penyomprotan, diperoleh p-value sebesar 0,447 yang lebih besar daripada 0,05 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara aquades dan tanpa penyemprotan , sehingga berdasar pada uji lanjutan yang diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan yang paling berpengaruh pada stabilitas dimensi adalah larutan ekstrak daun salam 12,5%, lalu aquades, dan terkahir adalah tanpa penyomprotan.

## PEMBAHASAN
Alginat adalah salah satu kelompok polisakarida yang terbentuk dalam dinding sel alga coklat, dengan  kadar  mencapai  40%  dari  total  berat  kering  dan  memegang  peranan  penting  dalam mempertahankan struktur jaringan alginat. [25] Hasil cetakan dapat dikatakan baik apabila keakuratannya terjamin dan tidak mengalami perubahan dimensi. Menurut Craig‟s (2012), perubahan dimensi bahan cetak alginat berhubungan dengan kontraksi yang terjadi selama proses pengerasan atau setting time dari bahan cetak alginat, ini berhubungan dengan cross-lingking yang terjadi didalam rantai polimer atau diantara rantai polimer alginat, selain kontraksi, hal lain yang dapat mempengaruhi perubahan dimensi atau  stabilitas  dimensi  adalah  proses  pengerutan  atau shrinkage yang  dapat  menyebabkan  hilangnya komponen air. [26], [27] Daun salam konsentrasi 12,5% digunakan dalam penelitian ini karena daun salam mengandung kandungan kimia yaitu : tannin, flavonoid dan minyak atsiri 0,05 %, yannin dan flavonoid merupakan bahan aktif yang mempunyai efek antimikroba. Penelitian ini tenik penyomprotan dipilih karena  metode  penyemprotan  dianggap  sebagai  metode  yang  efektif  untuk  mengurangi  terjadinya imbibisi pada cetakan. [28]
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  et  al  menjelaskan  teknik  perendaman  lebih  berpengaruh terhadap perubahan dimensional hasil cetakan, di bandingkan dengan teknik penyemprotan karena pada teknik  perendamana  hanya  terdapt  penyerapan  cairan,  sehingga  perubahan  stabilitas  dimensi  lebih mudah terjadi pada teknik ini,sedangkan pada teknik penyemprotan terjadi keseimbagan pada proses imbibisi sineresis.metode penyemprotan juga di anggap efektif untuk mengurangi terjadinya imbibisi pada  cetakan  di  bandingkan  dengan  metode  perendaman.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  nisa  dkk menyatakan  bahwa  teknik  penyemprotan  lebih  menguntungkan  di  lakukan,  karena  teknik  ini  dapat mengurangi  terpaparnya  cetakan  alginat  terhadap  larutan  desinfektan,  alasan  tersebut  merupakan mengapa tidak terhjadi perubahan stabilitas dimensi alginat setelah dilakukan desinfeksi dengan larutan daun sirih 80%. [26],[29],[30]
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  An  Nisa,  dkk  yang  menyatakan  bahwa  pada  kelompok  yang disemprot dengan ekstrak daun alpukat 100% menunjukkan terjadinya perubahan sebesar 0,123 mm ± 0,011 dan pada kelompok kontrol yang disemprot dengan aquadest tetap terjadi perubahan sebesar 0,024 mm ± 0,010. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mila, dkk pada perendaman dengan air rebusan daun  salam  secara  deskriptif  mengalami  perubahan  paling  besar,  hal  ini  terjadi  karena  daun  salam memiliki kandungan antibakteri. [2], [31]

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Tidak ada pengaruh penyemprotan larutan ekstrak daun salam 12,5% pada cetakan alginat terhadap stabiltas dimensi dan ada pengaruh penyemprotan  aquades  pada  cetakan  alginat  terhadap  stabiltas  dimensi.Tidak  ada  pengaruh  tanpa dilakukan  penyemprotan pada cetakan alginat terhadap stabiltas dimensi. Perlu di lakukan penelitian lanjutan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhiperubahan  dimensi  hasil  cetakan. Perlu dilakukan penelitian dengan metode pencetakan dan pengukuran yang lain yang lebih efektif untuk mengetahui perubahan dimensi hasil cetakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sabir  A.  Aktivitas  antibakteri  flavonoid  propolis  trigona  sp  terhadap  bakteri  streptococcus mutans (in vitro). Maj. Ked. Gigi. (Dent. J.) . 2005; 38(3): 135–141
[2] Hasanah,  Arya,  Rachamdi.  Efek  penyemprotan  desinfektan  larutan  daun  sirih  80%  terhadap stabilitas dimensi cetakan alginat. Dentino (Jur. Ked. Gigi) . 2014; II(1): 65 – 69
[3] Mailoa E., dkk. Pengaruh teknik pencampuran bahan cetak alginat terhadap stabilitas dimensi linier  model  stone  dari  hasil  cetakan. Skripsi .  Bagian  Prosthodonsia  Bagian  Ilmu  Teknologi Material FKG UNHAS. Makassar. 2012
[4] Pang KS, et all. Cross infection control of impressions : a questionnaire survey of practice aming private dentists in hongkong. Hongkong Dental Journal . 2006; 3(2)
[5] Anusavice  JK. Philips :  Buku  Ajar  Ilmu  Bahan  Kedokteran  Gigi  ed.  10.  Penerbit  Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2014
[6] Vidya  BS,  et  all.  Infection  Control  in  The  Prosthodontic  Laboratory. The  Journal  of  Indian Prosthodontic Society . 2007; 7(2)
[7] Kustantiningtyastuti,  Afwardi  dan  Corniken.  Efek  Imbibisi  Perendaman  Bahan  Cetak Hydrocolloid Irreversible Alginate Dalam Larutan Sodium Hypochlorite. Dent j . 2016; 8
[8] Novitasari dkk. Teknik Desinfektan Cetakan Alginate Dengan Infusa Daun Sirih 25% Terhadap Perubahan Dimensi. Material dental journal . 2013; 4: 33-38
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8 E-ISSN 2714-5646
[9] Zeni,  Kristianti  dan  Fatmawati.  Pengaruh  Rebusan  Daun  Salam  (Eugenia  Polyantha Wight)100% dan Sodium Hipoklorit (Naocl) 1% Terhadap Stabilitas Dimensi Hasil Cetakan Hidrokoloid Ireversibel. e-Jurnal Pustaka Kesehatan . 2015; 3
[10] Fahrizal. Pengaruh  Ekstrak  Daun  Salam  (Syzygium  Polyanthum)  Terhadap  Pertumbuhan Enterococcus Faecalis . Universitas syiah kuala  Kedokteran Gigi. 2015
[11] McCabe,dkk. Bahan kedokteran gigi ed. 9. EGC. Jakarta. 2015
[12] Arinawati, dkk. Uji Temperatur Air Pencampur Terhadap Setting Time Bahan Cetak Kulit Buah Manggis  (Garcinia  Mangostana).  Prodi  Kedokteran  Gigi  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta. 2012; 1(1)
[13] Saniour.,  et  all.  Effect  of  Composition  of  Alginate  Impression  Material  on  “Recovery  From Deformation. Journal of American Science . 2011; 7(9)
[14] Winursito I. Biodegradabilitas Polikarboksilat dari Asam Alginat dan Tapioca. Jurnal Litbang Industri . 2013; 3(1)
[15] Maharani AM, dkk. Pembuatan Alginat dari Rumput Laut Untuk Menghasilkan Produk Dengan Rendemen  dan  Viskositas  Tinggi.  Jurusan  Teknik  Fakultas  Teknik  Universitas  Diponegoro. 2008
[16] Febriani  M.  Alginate  Impression  vs  Alginat  Impression  Plus  Cassava  Starch:  Analisis Gambaran Mikroskopik. Stomatognatic (J.K.G Unej). 2011;8(2):67-73
[17] Widiyanti.  Physical  Characteristic  of  Brown  Algae  (Phaeophyta)  from  Madura  Strait  As Irreversiblehydrocolloid Impression Material. faculty of science and technology. Dent. J, (Maj. Ked. Gigi) . 2012; 45(3): 177–180
[18] Saleh  NN.  Pengaruh  Perendaman  Cetakan  Alginat  Dalam  Larutan  Desinfektan  Sodium Hipoklorit dan Perasan Aloe Vera Terhadap Stabilisasi Dimensional. Skripsi . FKG UNHAS. Makassar. 2015
[19] Mutia T, dkk. Membran Alginat Sebagai Pembalut Luka Primer dan Media Penyampaian Obat Topikal Untuk Luka Yang Terinfeksi. Jurnal Riset Industri . 2011; 5(2)
[20] Santoso, Widodo, Baehaqi. Pengaruh Lama Perendaman Cetakan Alginat Di Dalam Larutan Desinfektan Glutaraldehid 2% Terhadap Stabilitias Dimensi. Odonto Dental Journal . 2014;1(2)
[21] Cangara  JC.  Pengaruh  Teknik  Desinfeksi  Cetakan  Alginat  Dengan  Perasan  Bawang  Putih (Alium Sativum L) Tehadap Stabilitas Dimensi Model Gips. Skripsi . FKG UNHAS. Makassar. 2015
[22] Sastrodihardjo. Desinfeksi Hasil Cetakan. JMKG . 2016; 5(2):45-51
[23] Utami dan Sumeker. Uji Efektivitas Daun Salam (Sizygium Polyantha) Sebagai Antihipertensi Pada Tikus Galur Wistar Majorit . 2017; 6
[24] Hakim  dkk.  Pengaruh  Air  Rebusan  Daun  Salam  (Eugenia  Polyantha  Wight)  Terhadap Pertumbuhan Enterococcus. 2016
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 01 (April, 2019): 1-8 E-ISSN 2714-5646 [25] Rasyid  A.  2003.  Algae  Coklat  (Phaeophyta)  Sebagai  Sumber  Alginat. Jurnal  Oseana .2003; XXVIII:1
[26] Sari FD.,dkk. Pengaruh Teknik Desinfeksi Dengan Berbagai Macam Larutan Desinfektan Pada Hasil Cetakan Alginat Terhadap Stabilitas Dimensional . Jurnal Pustaka Kesehatan 2013; 1(1)
[27] Craig‟s. Restorative Dental Materials. Thirteenth ed. Elsevier. Philadelphia.  2012
[28] Winarto  WP.  Memanfaatkan  Bumbu  Dapur  Untuk  Mengatasi  Aneka  Penyakit.  Jakarta: Agromedia Pustaka. 2004
[29] Agustinus OT,Priyawan R dan I wayan A. Stabilitas Dimensi Hasil Cetakan Elastomer Setelah Disemprot Mengguakan Sodium Hipoklorit. D entino(j kedok gi) 2014;vol II (1):83-88.
[30] Amelia AA, Netti S dan Eni R. Perbedaan Stabilitas Dimensi Antara Cetakan Alginat Yang Diberi Desinfektan Ekstrak Daun Alpukat (Persea Americana Mill) Dengan Natrium Hipoklorit. Andalas dental journal
[31] Zeni MA, Dewi K dan Dwi WAF. Pengaruh Rebusan Daun Salam (Eugenia Polyantha Wight) 100%  Dan  Sodium  Hipoklorit  (Naocl)  1%Terhadap  Stabilitas  Dimensi  Hasil  Cetakan Hidrokoloid Ireversibel. e-Jurnal Pustaka Kesehatan . 2015; 3(3): 55